verschiedener Silbermodifilcationen. 
29 
stimmte den Widerstand zweier frisch nach der Böttgerschen 
Methode bereiteter Spiegel a und b und kochte dieselben in 
einem Gelass mit Wasser. Zwischen 50 und 60 Grad schien 
sich die Färbung der Rückseite etwas zu ändern. Die Spiegel 
wurden bis aut 85° erwärmt und dann sogleich durch Dar¬ 
überblasen trockener Luft getrocknet; hierauf wurde ihr 
Widerstand wieder bestimmt. Dabei ergaben sich die Werte 
der folgenden Tabelle. 
Tabelle 0. 
Zeit 
a 
b 
Bemerkungen. 
28. Nov. 92 3 h X. 
2600 
2150 
Vor der Erwärmung. 
4 h N. 
32,6 
14,7 
Xach der Erwärmung. 
Auch diese Spiegel zeigten jetzt keine Abnahme des Wider¬ 
standes mehr, sondern eine kleine Zunahme. Hierbei wird 
man unwillkürlich an das künstliche Altern von Widerstän¬ 
den aus frisch gezogenem Drate erinnert. Letztere zeigen 
ebenfalls zeitliche Schwankungen, die durch Kochen der 
Widerstände abzukürzen gesucht werden. 
Um die Einwirkung des Lichtes auf das Spiegelsilber 
festzustellen, setzte ich 3 Böttgersche Spiegel, bei denen sich 
das Silber nach oben abgeschieden hatte, mit ihrer belegten 
Seite der direkten Bestrahlung durch das Sonnenlicht aus. 
Dabei ergab sich: 
Tabelle 10. 
Zeit 
! 
a 
- 
b 
c 
Bemerkungen 
12. Mai 93; 
18,9 
17,9 
19,2 
Spiegel schon 2 Tage 
alt. 
14. „ „ 10 11 30 'V. 
15,8 
14.7 
15,8 
\ Von 10 h 30' bis 
ll h 30' Y. 
6,98 
4,23 
5,58 
j ll h 30' belichtet. 
\ Von 11 h 45' bis 
1 11 N. 
3,79 
3,84 
3,65 
j l h belichtet. 
15 1 h v 
IO. „ „ i rs. 
3,90 
4,29 
3,82 
Analog wie bei dem anderen allotropen Silber erniedrigt sich 
also bei diesen Spiegeln der elektrische Leitungswiderstand 
durch Einwirkung des Lichtes. Die Erwärmung durch die 
Bestrahlung kam hierbei wohl erst in zweiter Linie in Be- 
